353 
Bresser, der diese Versuche in Mnlder’s Laboratorium wiederholte. 
Das Pulver eines Becherglases wurde 3 mal 3 Stunden in einer 
Platinschale ausgekocht: angewendet wurden 5,9619 Gr. und zu 
jeder Abkochung ca. '/ Liter Wasser. Seine Resultate waren: 
In Prozenten des Glases 
1.Flüssigk. 2.Flüss, 3.Flüss. I. 11. II. 
Si08.. . 0,0430 0,017 0,008 | 0,721 0,285 0,134 
CaO . . 0,0062 Spur Spur 0,103 
NaO . . 0,0398 0,017 0,0148 | 0,667 0,284 0,248 
1,491 0,569 0,382 
Hier hatten sich also nur 2,4420/, Glas gelöst. Ferner hatte sich 
auch hier etwas kieselsaurer Kalk gelost; aber in ungleich gerin- 
gerem Grade als kiesels. Natron. Da übrigens blosses Wasser 
die alkalischen Erden so schwer löst, so dürfte es nicht unwahr- 
scheinlich sein, dass die verhältnissmässig grosse Löslichkeit von 
Kalkerde hier ihren Grund darin hat, dass die zuerst in Lösung 
gegangnen kiesels. Alkalien die Lösung der kiesels. Kalkerde be- 
fördern. Wenigstens hat*) Bolley gefunden, dass die schwerlös- 
lichen Silicate der alkalischen Erden in Lösungen von kiesels. 
Alkalien ziemlich leicht loslich sind. In den Auszügen I und II 
sind die Mengen der Kieselsäure und des Natrons fast gleich und 
sie entsprechen der Fornel 3NaO.2Si0%. In No. II ist dop- 
pelt so viel Natron als Kieselsäure, und das entspricht der Formel 
(Na0)®.Si03. Hat nun auch das Aufzwingen von Formeln hier 
wenig Bedeutung, so zeigt sich doch, dass auch bei den zusam- 
mengesetzten Silicaten der künstlich bereiteten Gläser ein Auslau- 
gen von verhältnissmässig basenreichen Silicaten statt findet, und 
folglich ein kieselsäurereicheres Silicat restirt — ganz die Art 
der Zersetzung, welche wir auch bei den einfachen Silicaten 
der Alkalien kennen lernten. 
Wird die Wirksamkeit des Wassers durch Erhitzen noch sehr 
gesteigert, wie es namentlich Daubree bei seinen sehr interessan- 
ten Untersuchungen über den Metamorphismus der Gesteine ge- 
than hat, so ergeben sich noch überraschendere Resultate. Nach 
Bischoff**) wurde das Glas der von Daubree zu seinen Versuchen 
angewendeten Glasröhre schon im Laufe einer Woche zu einer 
kaolinähnlichen Masse umgewandelt, welche sich unter der Loupe 
aus sechsseitigen Doppelpyramiden von Quarz, aus unzähligen 
wasserhellen Krystallnadeln von Wollastonit und einem unbestimm- 
ten wasserhaltigen Doppelsilicat von Kalk und Natron bestehend 
erwies. Das im Apparat enthaltene Wasser war vollständig mit 
ausgelaugtem Alkalisilikat gesättigt. — Dass ferner, wie oben an- 
gegeben, auch Säuren selbst in grosser Verdünnung zersetzend auf 
Glas wirken, wird durch die Erfahrung bewiesen, dass gepulver- 
*) Bischofl, Geol. II, 339, Anmerk. 
**) Bischoff, Geol, III, 201. 
